SOBRE RESISTENCIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 



200 



CLASR 

 D K MADERAS 



Cedro nM {0.586 



300 



Cedro n« 2 {0.558 300 



Algarrobo negroí 

 nM(mujviejo)!o.57o 



Algarrobo negroi 

 n''2(muyviejo)|o.667 



Eucaliptusn"1. ¡0.679 



•^'e 



10 



10 



5.06 



9.89 



13.80 



15.75 



s; £ 3 



obseuvaciom'S 



Euca]¡ptusn°2. 0.672 



Pinode tea nM., '0.684 



Pino de tea n° 2. 0.630 



10 



300 



10 



300 



10 



300 



10 



300 



10 



300 



10 



300 



10 



5.06 



9.87 



0M2.88 



14.83 



15.64 



5.06 

 10' 7.13 



( 8.28 



10 



10 



5.06 

 7.36 

 8 28 

 9.20 

 10.12 



9.20 

 13.57 

 14.26 



3.00) ^,. 



o.ooj 



10.00 

 22.50 



Indicios de rotura. 

 Rotura. 



10 1 



10 



9.20 

 5 

 13.11 



5.06 



9.89 



13.80 



15.75 



5.06 

 9.89 

 10(13.80 

 f15.75 



117.48 



3.00J 



6 . OO! Firmes. 



10.00 

 14.00 

 18.00 



Descargándolo vuelve á 

 la (lechado Smm. 

 Rotura lenta. 



9.00) T,. 

 13.25) 



j r> ¡\f\ Rotura dps]Hies de 1 

 I O . UU minuto. 



8.00 

 12.00 

 14.00 

 1 5 . 00 

 18.00 



8.00 

 20.00 



8.00 

 15.00 

 20.00 



2.00 



5.2o 



9.25 



15.00 



2.50 



5.25 



9,00 



11.00 



15.00 



Firmes. 



De.'-'cargándulo vuelve 



á la Hecha de Sm™. 

 Indicios de rotura. 

 Rotura álos3 minutos. 



Firme. 



Indicios de rotura. 



Rotura iustantánea. 



Firme. 



Indicios de rotura. 



Rotura á los 3 minutos 



Firmes. 



Indicios de rotura. 

 Rotura á los 3 minutos. 



Firme. 



Descargándolo vuelve á 

 la posición primitiva. 



Indicios de rotura. 



Rotura después de "2 mi- 

 nutos. 



ANAL. SOC. CIENT. ARG. T. XVIT. 



15 



